상기 경화 패널 을 염 분사 캐비닛 에 위치 시킴 으로써 상기 패널 의 5 - 3 / 4 인치 면 에 따른 버 가장자리 를 수평 하 게 하 고 분사 방향 반대 를 향하 면 버 가장자리 가 최 상부 에 오 도록 하 였 다 . 상응 하 게 , 상기 패널 의 3 - 3 / 4 인치 면 에 따른 버 가장자리 가 수직 하 게 하 고 , 상기 버 가장자리 가 후방 을 향하 도록 하 였 다 . 상기 패널 을 3 일 동안 염 분사 스프레이 에 노출 시킴 으로써 , 잔 자 코팅 에 의해 잘 보호 되 지 않 은 버 가장자리 의 5 - 3 / 4 인치 ( 150 mm ) 길이 에 따른 임의 의 면적 에 녹 이 슬 도록 하 였 다 . 염 분사 시험 은 칼날 시험 에 사용 된 것 과 동일 하 고 ASTM B 117 에 기재 되 어 있 다 . 염 분사 노출 후 , 전기 코팅 에 의해 잘 보호 된 버 가장자리 의 길이 ( 피복 된 가장자리 + 녹슨 가장자리 = 150 mm ) 를 측정 하 였 다 . 패널 마다 의 차이 에 기인 하 여 , 3 개 의 패널 각각 의 길이 를 측정 하 였 다 . 버 가장자리 의 길이 를 따라 남 아 있 는 피복 률 ( %) 을 계산 하 였 다 . 3 개 의 개개 의 패널 로부터 의 3 개 의 버 가장자리 길이 의 평균 피복 률 ( %) 로 평균 을 계산 하 였 다 . 하 기 표 에 나타낸 바 와 같이 , 상기 평균 은 상이 한 페인트 조성물 에 기인 하 는 차이 가 기정 페인트 조성물 에 대한 패널 간 의 차이 보다 상당히 큰 것 으로 입증 되 었 다 . 본원 에서 , 상기 시험 방법 은 버 가장자리 피복 률 시험 방법 으로서 지칭 된다 .